Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



297 



beträgt die maximale Breite der Reinflachslaser 12 — 26, zumeist 

 1 5—1 7 |i. 1). 



Structurverhältnisse sind, wie schon- erwähnt, an der unveränderten 

 Flachsbastzelle fast gar nicht zu beobachten. Am Querschnitt tritt zarte 

 Schichtung der Zellhaut auf, welche auch in der Längsansicht der un- 

 veränderten Faser angedeutet ist. Die auf dem Querschnitt der Flachs- 

 zelle erscheinenden gemeinsamen Aussenhäute (Mittellamellen) sind zart 

 und färben sich mit Chlorzinkjod blau. (Vgl. bei Hanf und Jute.) — 



' Durch Kupferoxydammoniak wird die Zellwand der Flachsbastzelle 

 zuerst stark aufgetrieben, so dass der Durchmesser der Zelle oft eine 

 Grösse von 55 /.i annimmt. Die Mem- 

 bran erscheint dabei gerade oder schief 

 parallelstreifig und manchmal, wegen 



der grösseren Resistenz der äusseren | 41] ) \ 



Zellwandpartien gegenüber den inneren, 

 sogar blasenförmig aufgetriebien. Die 



bei Einwirkung dieses Reagens kann 

 mithin nicht als Unterschied zwischen 

 Baumwollen- und Leinenfaser gelten 

 (vgl. hierüber bei Baumwolle p. 247). 

 Die Zellwand verfliesst nach kurzer Zeit 

 im Reagens, und bloss die Innenhaut 

 der Zelle bleibt sammt der von ihr um- 

 schlossenen Protoplasmamasse als dün- 

 ner, etwas gelblich gefärbter, gerade ge- 



\ 





» 



in der blauen, schleimigen Masse zurück. 

 Nach einiger Zeit wird die Innenhaut 

 zerstückelt und schliesslich in eine fein- 

 körnig-gelatinöse Masse verwandelt 

 (Fig. 68). — Jod und Schwefelsäure 

 bläuen die Faser, Chromsäure bringt sie unter 

 Lichtbrechun2;svermögens nach längerer Zeit in 



Pig. 68. Vergr. 400. Fragment einer Leineu- 

 bastzelle nach. Beliandlung mit Kupferoxyd- 

 ammoniak, i Innenhaut, i'i' nach. Einwir- 

 kung von Kupferoxydammoniak zurückblei- 

 bende Reste der Innenhäute. 



starker Abminderung des 

 Lüsune;. Gute Flachs- 



sorten bestehen aus unverholzten Bastfasern, 



1)1. Aufl. p. 369. Diese Werthe stimmen genau mit den später von v. Höhnel 

 (1. c, p. 34) angegebenen überein. Vetillard's Angaben (15 — 37, meist 25 — 30 jj.) 

 beziehen sich wohl auf alle Bastzellen des Flachsstrohs, gewiss auch auf verletzte, 

 auseinandergebroehene , welche stets breiter als die unverletzten erscheinen. Nach 

 Herzog (1. c.) beträgt die mittlere Breite der Bastzellen des mittleren Stengeltheiles 

 21,1 [x; in der Wurzel soll die mittlere Breite 52,5, im untern Stengeltheile 30,9, im 

 obern Stengeltheile 1 9,5 p. betragen. 



